SÉANCE DU 9 AVRIL 1906. 871 



Ces lames ont de 2™ à S'" de largeur dans la direction qui était paral- 

 lèle à la surface de la cathode; les directions principales définies par les 

 trois propriétés étudiées ne sont pas les mêmes en tous les points des 

 lames : dans la partie centrale, sur la plus grande partie de la largeur, 

 elles sont parallèle et perpendiculaire à la surface de la cathode, la di- 

 rection de plus grande absorption étant pa'rallèle à cette surtace; sur 

 les bords les directions principales s'inclinent, en sens inverse de part et 

 d'autre. Le dichroïsme spécifique n'est d'ailleurs pas !e même en tous les 

 points; il est certainement plus faible pour les points de la lame qui 

 étaient les plus rapprochés de la cathode que pour ceux qui en étaient 

 éloignés, et où l'épaisseur du dépôt métallique est d'ailleurs plus faible; 

 cette variation des propriétés spécifiques est décelée aussi, avec le même 

 sens, par les mesures de conductibilité; on trouve par exemple, pour la 

 partie centrale d'une lame : en une régie n qui était assez rapprochée de la 

 cathode, résistance d'un carré d'environ 9"™ de côté, parallèlement à la 

 direction de plus grande absorption i33°''"'%5; parallèlement à la direction 

 de plus faible absorption i57°'""% rapport 0,8; en une région qui était un 

 peu plus éloignée de la cathode, 216, 5 et 3o8, rapport 0,708; en une ré- 

 gion plus éloignée, §72 et i2o3, rapport o,475. 



Quatre lames d'or préparées dans les mêmes conditions présentent les 

 mêmes propriétés, moins accentuées: les rapports mesurant le dichroïsme 

 ne descendent pas au-dessous de 0,9; la conductibilité dans la direction de 

 plus grande absorption a été trouvée jusqu'à deux à trois fois plus grande 

 que dans la direction perpendiculaire; enfin la biréfringence est très faible 

 et en certains endroits insensible. 



Un antre procédé de préparation de lames dichroïques consiste à recevoir simple- 

 ment le dépôt sur une lame de verre placée parallèlement à la cathode plane, mais en 

 disposant le tube entre les pièces polaires d'un électro-aimant donnant un champ de 

 quelques centaines de gauss dont les lignes de force sont parallèles aux surfaces de la 

 cathode et de la lame. Parmi les lames préparées dans ces conditions, ce sont celles 

 de nickel qui présentent le plus fort dichroïsme, mesuré par des rapports descendant 

 jusqu'à 0,65; les lames de nickel les plus dichroïques sont aussi les plus fortement 

 biréfringentes et les axes de la biréfringence coïncident avec ceux du dichroïsme; 

 enfin la conductibilité est encore la plus grande dans la direction de plus grande 

 absorption; le rapport des conductibilités minimum et maximum est moins accentué 

 que pour les lames dont j'ai parlé plus haut, mais descend cependant jusqu'à 0,68. 

 Les directions principales ne sont pas les mêmes aux différents points des lames; dans 

 la partie centrale des dépôts la direction de plus grande absorption est celle qui était 

 parallèle au champ magnétique. 



